246 Dr Franz E. Suess. [54] 



Härte der Billitoiiite niit 6 und Moiildeii die der Australite mit 

 6—7. IJezüglicli der jMoldavite liat sich ein erfahrener Praktiker in 

 Härte-Untersuchungen, Herr A. Rosiwal, der dankenswerten Mühe 

 unterzogen, nach seiner eigenen Methode eine genauere Prüfung vor- 

 zunehmen, und ich hin in der glückliclien Lage, seine p]rgehnisse 

 hiehersetzen zu können: 



„Die üntersucliung zweier Moldavitproben auf ihre Härte er^ab 

 die folgenden Resultate, wobei die Härtezahlen in pro niille der 

 der Korundhärte ausgedrückt sind '). 



I. Moldavit von Skrey (dunklere Varietät; sp. G. - 2-344). 

 Directe Bestimniung durch Abschlitf mit Normalkorund- 



l.ulver '^<J'^'7oo K- 



Indirecte Bestimmung durch Abschliii' mit Smir^eipulver .'»Mi^/f,,^ „ 



Mittelwert . . 31-0"/oo K. 



n. M 1 d a V i t V n ß u d w e i s (hellere Varietät ; sp. G. = 2'363). 



Zwei Bestimmungen durch Abschlitf mit Smirgelpulver 90 90/ "^ 



I •^•' ^ /(jO ^ 



Mittelwert . . 29-5o/oo K. 



Des Vergleiches halber wurden auch zwei Glassorten auf 

 ihre Härte in gleicher Weise untersucht und gefunden : 



ni. Grünes Flaschenglas (Bruchtläciie ; sp. G. = 2 268). 

 Directe Bestimmung durch Abschlitf mit Normalkorund- 



pulver ^0 1%,, K. 



Indirect mit Smirgelpulver . . li)-r)<'^,) „ 



Mittelwert . . lO'So/oo K. 



IV. Weisses Solin-Tafelglas (Oberfläche; sp. G. ^ 2-546). 

 Zwei Bestimmungen durch Abschliff f 1. Anschlitf . . lOO%o K. 

 mit Smirgelpulver | 2. „ . . 17-4'V,)o „ 



Mittelwert . . 18-2%ü K. 



Die Härte des Tafelglases nimmt von der Oberfläche gegen das 

 Innere zu ab. 



Es ist somit die Härte des Moldavits wesentlich h ö h e r 

 (ca. 30%y K.) als jene der gebräuchlichen künstlichen Glassorten 

 (ca. 20%o K.). Von den natürlichen Gläsern kommen tracliy tische 

 Obsidiane dem Moldavite an Härte ungefähr gleich, indem für 

 Liparit-Obsidian von Maravatio, Mexiko 34'2*^/oo K., für solchen von 

 Obsidian-Clitf, Jellowstone, Nat. Park 35'6"/q„ K. gefunden wurde 

 (a. a. O. S. 489). Die wasserhaltigen Pechsteine (z. B. Felsit- 

 Pechstein von Corbitz bei Meissen mit 21'4"/üo J^- ^i"*^^ ^^" ^^^^' Distal 

 Arran mit 25-5'Yoo K.) sind weicher. 



') Man vergl. hierüber: Itosiwal, Neue Untersuchungsergebnisse über die 

 Härte von Mineralien und Gesteinen. Verhandl. d. k k. geol. R.-A. 1896. S. 475. 



